PENGARUH PENAMBAHAN SAT ADDITIVE ADDITION H.E TERHADAP KUAT TEKAN BETON

## Ni Ketut Sri Astati Sukawati
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mahasaraswati, Denpasar Jl. Kamboja No.11A, Kreneng Denpasar, Bali 80233 E-mail:sriastatisukawati@yahoo.com
Abstrak – Beton  dengan  berbagai  variannya  menjadi  kebutuhan  dasar  dalam  membuat  sebuah bangunan. Campuran betonpun beraneka ragam tegantung dari perencanaan yang dibuat sebelumnya. Campuran semen biasanya berupa campuran  batu buatan, semen, air dan agregat halus serta agregat kasar.  Agregat  (agregat  halus  dan  agregat  kasar)  berfungsi  sebagai  bahan  pengisi  dalam  campuran beton.  (Subakti,  A.,1994).  Namun  dalam  pembuatan  bangunan  sering  campuran  beton  ditambahkan bahan  (additive)  namun  masih  ada  rasa  kurang  yakin  pada  saat  pembongkaran  cetakan  dan  acuan sebelum  beton  mencapai  kekuatan  yang  cukup  untuk  memikul  berat  sendiri  dan  beban-beban pelaksanaan  yang  bekerja  padanya.  Untuk  mengatasi  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  yang  berkaitan dengan  beton  perlu  dicarikan  alternatif  pemecahannya,  misalnya  dengan  mencari  bahan  alternatif campuran beton atas dasar pertimbangan dengan tidak mengurangi mutu dari beton  tersebut. Dari hasil penelitian  sebelumnya  disebutkan    bahwa  akibat  penggantian  sebagian  semen  dengan  Fly  Ash,  maka kuat desak dan kuat tarik beton mengalami peningkatan (Budhi Saputro, A., 2008). Berdasarkan uraian di atas maka penulis berupaya untuk meneliti tentang seberapa kuat tekan  karakteristik beton yang terjadi dengan  penambahan  bahan  tambahan  (additive)  Addition  H.E    dalam  campuran  beton  dan  adakah pengaruh  bahan  tambahan  (additive)  Additon  H.E  terhadap  peningkatan  kuat  tekan    karakteristik  beton tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kuat tekan beton dengan penambahan bahan tambahan (additive) Additon H.E adalah bahwa setelah dilaksanakan test kuat tekan kubus beton dan analisa kuat tekan beton dari  10 benda uji, dimana pada masing-masing percobaan dilaksanakan pembuatan benda uji kubus dengan penambahan Additon H.E dengan dosis 80 cc, 120 cc, dan 200 cc dapat mempercepat dan meningkatkan Kuat Tekan Karakteristik Beton.
Kata Kunci : Sat Aditive, Kuat Tekan, Beton
Abstract  - Concrete  with  various  variants  is  a  basic  requirement  in  building  a  building.  The  concrete mixture is diverse depending on the planning made beforehand. The cement mixture is usually in the form of  a  mixture  of  artificial  stone,  cement,  water  and  fine  aggregates  and  coarse  aggregates.  Aggregates (fine  aggregates  and  coarse  aggregates)  function  as  fillers  in  concrete  mixtures.  (Subakti,  A.,  1994). However, in building construction, additives are often added, but there is still a sense of uncertainty at the time of dismantling the mold and the reference before the concrete reaches sufficient strength to carry its own  weight  and  the  carrying  loads  acting  on  it.  To  overcome  the  time  of  carrying  out  work  related  to concrete, it is necessary to find an alternative solution, for example by looking for alternative ingredients of concrete mixture on the basis of consideration without reducing the quality of the concrete. From the results of previous studies  it was stated that  due to the partial replacement of cement with Fly Ash, the strength  of  the  pressure  and  tensile  strength  of  the  concrete  had  increased  (Budhi  Saputro,  A.,  2008). Based on the description above, the author seeks to examine how the compressive strength of concrete characteristics  that  occur  by  adding  additives  Addition  H.E  in  the  concrete  mixture  and  is  there  any additive  Additon  H.E  effect  on  the  increase  in  the  compressive  strength  characteristic  of  the  concrete. From the results of the study, it was found that the compressive strength of the concrete with the addition of additives HE was that after the compressive strength test of the concrete cube was carried out and the analysis  of  concrete  compressive  strength  of  10  specimens,  in  each  experiment  a  cube  specimen  was made  with  the  addition  of  additons.  HE  with  a  dose  of  80  cc,  120  cc,  and  200  cc  can  accelerate  and increase the compressive strength of concrete characteristics.
Keywords: Additive, Compressive Strength, Concrete
1. Pendahuluan
1.1.  Latar Belakang
Beton merupakan batu buatan yang dibuat dari campuran semen, air dan agregat halus serta agregat kasar. Agregat (agregat halus dan agregat
kasar)  berfungsi  sebagai  bahan  pengisi  dalam campuran beton. (Subakti, A.,1994).
Pembuatan  bangunan  di  lapangan  yang berkaitan  dengan  beton  sering  ditambahkan
bahan (additive) namun  masih  ada  rasa  kurang yakin  pada  saat  pembongkaran  cetakan  dan acuan  sebelum  beton  mencapai  kekuatan  yang cukup  untuk  memikul  berat  sendiri  dan  beban- beban  pelaksanaan  yang  bekerja  padanya.  Untuk mengatasi  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  yang berkaitan  dengan  beton  perlu  dicarikan  alternatif pemecahannya,  misalnya  dengan  mencari  bahan alternatif campuran beton atas dasar pertimbangan dengan tidak mengurangi mutu dari beton  tersebut.  Dari  hasil  penelitian  sebelumnya disebutkan    bahwa  akibat  penggantian  sebagian semen dengan Fly Ash , maka kuat desak dan kuat tarik beton mengalami peningkatan (Budhi Saputro, A., 2008).
Dalam Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 disebutkan bahwa untuk memperbaiki  mutu  beton,  sifat-sifat  pengerjaan, waktu  pengikatan  dan  pengerasan  ataupun  untuk maksud-maksud  lain,  dapat  dipakai  bahan-bahan pembantu.  Pemakaian  bahan-bahan  pembantu harus dapat dibuktikan dengan hasil-hasil percobaan.

## 1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah berapa kuat tekan karakteristik beton yang terjadi dengan penambahan bahan tambahan (additive) Addition H.E  dalam campuran beton dan adakah pengaruh bahan tambahan (additive) Additon H.E terhadap peningkatan kuat tekan karakteristik beton?

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1.  Pengertian Beton
Beton  merupakan  fungsi  dari  bahan penyusunan  yang  terdiri  dari  bahan  semen hydrolik ( portland cement ), agregat kasar, agregat halus dan air juga dapat ditambahkan zat addictive dengan  campuran  tertentu  yang  kemudian  akan mengering,  mengeras  dan  mempunyai  bentuk sesuai  dengan  acuan  /  cetakan  yang  dibentuk. (Mulyono, T., 2003).
Dalam Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971, beton didefinisikan sebagai suatu bahan  konstruksi  yang  mempunyai  sifat  kekuatan tekan  yang  khas,  yaitu  apabila  diperiksa  dengan sejumlah  besar  benda-benda  uji,  nilainya  akan menyebar  sekitar  suatu  nilai  rata-rata  tertentu. Penyebaran  dari  hasil-hasil  pemeriksaan  ini  akan kecil atau besar tergantung pada tingkat kesempurnaan dari pelaksanaanya. 2.2.  Sifat – Sifat Beton
Pada  umumnya  beton  memiliki  sifat  kuat menerima  gaya  tekan  tetapi  kurang  mampu menerima  gaya  tarik,  sehingga  untuk  mengatasi hal  tersebut  dipakailah  tulangan  untuk  memikul gaya  tarik  yang  terjadi  apabila  beton  menerima gaya tarik. Di samping sifat tekan dan tarik, beton juga  memiliki sifat awet dan kedap air yang dapat diandalkan.  Selain  itu  sifat-sifat  beton  lain  adalah susut, rangkak dan retak beton.

## 3.   Pembahasan

## 3.1.   Analisis Bahan-Bahan Beton
Hasil  analisis  bahan  yang  diperoleh  dari percobaan  di  laboratorium  harus  sesuai  dengan syarat-syarat  material  pembentuk  beton  yang ditentukan  dalam  pedoman  pengerjaan  beton. Data  ini  selanjutnya    akan    dipakai    dalam menghitung Mix Design campuran beton.

## 3.1.1.   Agregat Halus ( Pasir )
Dari hasil pemeriksaan pasir di laboratorium di dapat data pasir sebagai berikut :
1.  Berat  jenis  ( Spesifik  gravity )  pasir  Klungkung dalam  keadaan  SSD  =  2,444  gr  dan penyerapan  air  pasir  klungkung  =  1.978  % dapat dilihat pada tabel 3.1
Tabel 3.1 Pemeriksaan Berat Jenis Dan
Penyerapan Air Dalam Pasir
NO URAIAN KETERANGAN 1 Berat Pasir SSD (Bj) 500,00 gram 2 Berat picnometer + Air (Ba) 629,00 gram 3 B. picnometer + Pasir SSD +Air (Bt) 924,40 gram 4 Berat Pasir Kering oven (Bk) 490,30 gram
5 Berat jenis Bulk  = Bt Bj Ba Bk   2,396   Kg/lt 6 Berat jenis SSD  =
Bt Bj Ba Bj   2,444   Kg/lt 7 Penyerapan Air = % 100 x Bk Bk
Bj 
1.978   %
Sumber : Hasil Pemeriksaan Bahan di Laboratorium
2.  Gradasi  agregat  halus  (pasir)  Klungkung dengan modulus kehalusan (Fm) = 2,71 dapat dilihat  pada  table  4.2.  Nilai  ini  memenuhi syarat  menurut British  Standar (BS)  yaitu modulus kehalusan untuk pasir berkisar antara 1,5-3,8.
Tabel 3.2 Pemeriksaan Gradasi pasir
Sumber : Hasil Pemeriksaan Bahan di Laboratorium FM   = 100 585 , 95 58 , 76 79 , 50 305 , 32 965 , 15    
= 2,71
3.  adar lumpur ( Mud Content ) pasir Klungkung =
1,0  %.  Berarti  pasir  mememuhi  syarat  untuk campuran  beton  sesuai  yang  disyaratkan dalam    PBI  71  bahwa  agregat  halus  untuk campuran  beton  tidak  boleh  mengandung
lumpur lebih dari 5% terhadap berat kering.
Tabel 3.3 Pemeriksaan Kadar Lumpur
Sumber : Hasil Pemeriksaan Bahan di Laboratorium
4.  Berat satuan ( Unit Weight ) pasir Klungkung = 1,40 Kg/lt dapat dilihat pada table 4.4.
Tabel 3.4 Pemeriksaan Berat Satuan Pasir
Sumber : Hasil Pemeriksaan Bahan di Laboratorium
Ayakan Percobaan
(%) Jumlah diatas ayakan Jumla h yang lolos NO  (mm) I II Jum -lah 3/8” 10 0 0 0 0 0 100 3/16” 5 0 0 0 0 0 100 .7 2,36 162, 1 157, 2 319, 3 15,9 65 15,965 84,035
.14
1,18 167, 2 159, 6 326, 8 16,3 40 32,305 67,695
.25
600 178, 2 191, 4 369, 7 18,4 85 50,79 49,21
.52
300 251, 5 264, 3 515, 8 25,7 9 76,58 23,42 .100 150 196, 2 183, 9 380,
1 19,0 05 95,585 4,415 Pan 44,7 43,6 88,3 4,41 5 100 0 NO URAIAN
KETERANGAN 1 Berat Pasir kering oven (VI) 1000 gram 2 Berat pasir setelah dicuci dan dioven (V2) 990 gram 3 Kadar Lumpur = 1 %
No URAIAN KETERANGAN RODDING
SOVELING 1 Berat kotak takar 2164 gr 2164 gr 2 Berat Kotak takar + air 4094 gr 4094 gr 3 Berat Air 1930 gr 1930 gr 4 Volume kotak takar  =
1000 Air Berat 1,93 lt 1,93 lt 5 Berat kotak takar + pasir 4997,71 gr 4736,71 gr 6 Berat Pasir
2833,71 gr 2572,71 gr 7 Berat Satuan = r
Kotak taka Vol pasir Berat
1468,24 gr 1333,01 gr
8 Rata-rata 1400,63 gr/lt % 100 1 2 1 x V V V 
5.   Kadar  air  ( Surface  Moisture ) pasir  Klungkung
= 5,11 % dapat dilihat pada table 3.5
Tabel 3.5 Pemeriksaan Kadar Air
Sumber : Hasil Pemeriksaan Bahan di Laboratorium

## 3.1.2 Agregat Kasar (Koral)
Dari  pemerikasaan  agregat  kasar  (koral) pada  percobaan  pendahuluan  di  laboratorium didapat data mengenai Koral sebagai berikut:
1.  Gradasi agregat kasar (koral) didapat modulus kehalusan (fm) = 7,02 dapat dilihat pada tabel 4.6 memenuhi syarat British Standar yaitu modulus kehalusan agregat kasar antara 5-8.
Tabel 3.6 Pemeriksaan Gradasi Agregat Kasar
Sumber : Hasil Pemeriksaan Bahan di aboratorium
FM   =
100 400 100 4 , 90 76 , 69 5 , 40 2 , 1      = 7,02
2.  Berat jenis ( Specifik gravity ) koral dalam keadaan SSD = 2,483  gram penyerapan airnya ( water absorbtion ) = 2,976 %. Dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut.
Tabel 3.7 Pemeriksaan Berat Jenis Dan
Penyerapan Air No. URAIAN KETERANGAN
1 Berat cawan kosong (W1) 55  gram 2 Berat cawan + Pasir sesungguhnya (W2) 909,0 gram 3 Berat cawan + Pasir kering
Oven (W3)
867,5 gram 4 Berat air (W2 – W3)
41,5 gram 5 Berat pasir kering (W3 – W1) 812,5 gram
6 Kadar air = ) 1 3 ( ) 3 2 ( w w w w   x 100 % 5,11 % Ayakan Percobaan (%) Jum- lah di atas ayaka n Jum- lah yang lolos
NO  (mm ) I II Jum- lah
3/2” 37 ,5 22 38 60 1,20 1,2 98,8 3/4” 20 952 1013 1965 39,20 40,5 59,5 3/8” 10 751 712 1463 29,26 69,76 30,24 3/16 ” 5 660 672 1332 26,64 90,4 9,6 7 2, 36 115 65 180 3,60 100 0 Pan NO URAIAN
KETERANGAN 1 Berat krikil oven (Bk) 4200 gram 2 Berat krikil SSD (Bj) 4325 gram 3 Berat krikil dalam air (Ba) 2583 gram
5 Berat jenis Bulk  = Ba
Bj Bk  2,411  gr/lt 6 Berat jenis SSD = Ba
Bj Bj  2,483 gr/lt 7 8 Berat jenis semu = Ba
Bk
Bk  Penyerapan Air  =
% 100 x Bk Bk
Bj  2,597 gr/lt 2,976     %
Sumber : Hasil Pemeriksaan Bahan di Laboratorium
3.  Berat  satuan  ( unit  weight ) koral  dari pemeriksaan di dapat 1,517 Kg/lt dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut.
Tabel 3.8 Pemeriksaan Berat Satuan Agregat Kasar
Sumber : Hasil Pemeriksaan Bahan di Laboratorium
4.   Kadar  lumpur  ( mud  content )  Koral  dari  hasil pemeriksaan  didapat  =  0,41  %    dapat  dilihat pada  tabel  3.9.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa
Koral  tersebut  sudah  memenuhi  syarat  untuk campuran  beton,  karena  agregat  kasar  untuk campuran  beton  yang  disyaratkan  dalam  PBI 71  adalah  tidak  boleh  mengandung  lumpur lebih dari 1% terhadap berat kering.
Tabel 3.9 Pemeriksaan Kadar Lumpur
Sumber : Hasil Pemeriksaan Bahan di Laboratorium
5.  Kadar air ( surface moisture ) koral ini dari hasil pemeriksaan di laboratorium didapat  2,08  % dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut.

## Tabel 3.10 Pemeriksaan Kadar Air
No URAIAN KETERRANAGN 1 Berat cawan kosong (W1) 55,00   gram 2 Berat cawan + Batu pecah sesungguhnya (W2) 1023,70 gram 3 Berat cawan + Batu Pecah kering Oven (W3) 1004,00 gram 4 Berat air (W2 – W3) 19,70   gram 5 Berat Batu pecah kering (W3 – W1) 948,00 gram
6 Kadar air = ) 1 3 ( ) 3 2 ( w w w w   x 100 % 2,08 %
Sumber : Hasil Pemeriksaan Bahan di Laboratorium
No
URAIAN KETERANGAN RODDING SOVELING 1 Berat kotak takar 6295 gr 6295  gr 2 Berat Kotak takar + air 13416  gr 13416  gr 3 Berat Air 7121  gr 7121  gr
4 Volume kotak takar = 1000 Air Berat 7,121  lt 7,121  lt 5 Berat kotak takar + Batu pecah 17450  gr 16745  gr 6 Berat batu pecah 11156  gr 10450  gr
7 Berat Satuan = r Kotak taka Vol pecah batu
Berat 1566,53  gr  1467,49  gr
8 Rata-rata 1517,49  gr /lt
NO
URAIAN KETERANGAN 1 Berat batu pecah kering oven (VI) 1000 gram 2 Berat batu pecah setelah dicuci dan dioven (V2) 999,59 gram
3 Kadar Lumpur = % 100 1 2 1 x V V
V  0,41 %

## 3.1.3 Semen
Karena  semen  merupakan  hasil  buatan pabrik,  dimana  dalam  proses  pembuatannya sudah mendapat pengawasan yang ketat sehingga  dalam  penelitian  ini  tidak  dilaksanakan pemeriksaan  yang  khusus.  Dengan  anggapan bahwa  semua  semen  Portland  yang  diproduksi  di Indonesia bermutu baik.
Tetapi  yang  perlu  diperhatikan  sebelum semen Portland dipakai  untuk  campuran  beton adalah  bentuk  butiran  dari  semen  yang  dapat diteliti  secara visual ,  sehingga  dapat  diketahui apakah  butiran  semen  mengalami  penggumpalan atau  tidak.  Bila  semen  menggumpal  maka  semen tersebut  tidak  boleh  dipakai  untuk  campuran beton.  Pada  penelitian  ini  pemeriksaan  terhadap semen  hanya  dilakukan  pemeriksaan  terhadap berat  satuannya  saja.  Dari  hasil  pemeriksaan semen  type  1  merek  Gresik  didapat  berat satuannya = 1,223 kg/lt.
Tabel 3.11 Pemeriksaan Berat Satuan Semen
No URAIAN
KETERANGAN
RODDIN G SOVELING 1 Berat kotak takar 2164 gr 2164 gr 2 Berat Kotak takar + air 4094 gr 4094 gr 3 Berat Air 1930 gr 1930 gr 4 Volume kotak takar
= 1000 Air Berat 1,93 lt 1,93 lt 5 Berat kotak takar + Semen 4663 gr 4284 gr 6 Berat semen 2499 gr 2220 gr 7 Berat Satuan = r Kotak taka Vol Semen Berat 1294,8 gr 1150 gr 8 Rata-rata 1222,5 gr / lt Sumber : Hasil Pemeriksaan Bahan di Laboratorium 3.2 Rancangan Campuran Beton ( Concrete Mix Design )
Setelah  dilakukan  pemeriksaan  bahan- bahan beton maka selanjutnya dilakukan rancangan  campuran  beton.  Dalam  membuat rancangan  campuran  beton  pada  penelitian  ini dipakai  cara  SK  SNI-T-15-1990- 03  “Tata  Cara Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal” atau cara “DOE / Current British Method ”

## 3.2.1 Ketentuan-Ketentuan Campuran Beton
Sebelum  dilaksanakan  campuran  beton maka  perlu  diketahui  ketentuan-ketentuan  yang dipakai  dalam  pertimbangan  dalam  membuat rencana  campuran  beton  atau  mix  design,  dalam penelitian  ini  ketentuan-ketentuan  yang  dipakai adalah sebagai berikut:
1.  Kuat tekan beton karakteristik yang dikehendaki  adalah  225  Kg/cm²,  untuk  umur beton  28  hari  dengan  jumlah  yang  mungkin tidak memenuhi syarat terbatas sampai 5%.
2.  Semen yang dipakai adalah semen type 1.
3.  Beton yang direncanakan tidak terlindung dari hujan  dan  terik  matahari  langsung,  sehingga jumlah  semen  minimum  yang  dipakai  adalah 325  Kg/m³,  dengan  nilai  faktor  air  semen minimum 0,60 (PBI ’71).
4.  Nilai  slum  yang  dikehendaki  80  mm  sampai 120 mm.
5.  Ukuran butir agregat maksimum 1 ½  in.
6.  Jenis agregat kasar Klungkung
7.  Jenis agregat halus pasir Klungkung.

## 3.2.2.  Langkah-langkah Perhitungan Mix Design Beton
1. Deviasi  standard,  dari  tabel  4.5.1.  PBI  ’71 deviasi  standard  antara  45  sampai  55  maka diambil nilai rata-rata S = 50 Kg/cm².
2.  Nilai tambah (margin)
= k x s   ;  k = 1,64
= 1,64 x 50
= 82 Kg/cm².
3.  Menentukan  kuat  tekan  beton  rata-rata  yang ditargetkan (f’cr) F’cr = f’c + 1,64 x s = 225 + 1,64 x 50 = 307 Kg/cm².
4.  Menentukan nilai faktor air semen. Dari  tabel  3.12  dapat  diketahui  perkiraan  kuat tekan beton pada umur 3 hari, 7 hari, 28 hari, dan 91 hari, untuk faktor air semen 0,50
Tabel    3.12  Perkiraan  Kuat  Tekan  Beton  Dengan Faktor Air Semen 0,50.
Type semen Type agregat kasar Kuat tekan beton (N/mm 2 ) Pada umur 3 hari 7 hari 28 hari 91 hari Type I Koral Split 18 23 27 33 40 47 48 55 Type III Koral Split 25 30 34 40 46 53 53 60 Type V Koral Split 18 23 27 33 40 47 48 55 Sumber : SK SNI-T-15-1990-03
Catatan: 1 Mpa = 10,145 Kg/cm².
Untuk  semen  type  I  jenis  agregat  kasar  adalah split pada tabel 3.12 diperoleh perkiraan kekuatan beton umur 28 hari = 47 Mpa = 476,815 Kg/cm². Jadi  untuk  F’cr  =  307  Kg/cm²  =  30,26  Mpa,  nilai faktor air semennya dapat dicari dengan menggunakan  grafik  3.1  yang  diambil  dari Properties of Concrete by AM Neville.
Caranya adalah sebagai berikut:
a.  Pada  sumbu  vertikal  cari  harga  4,7  MPa kemudian tarik garis horisontal yang memotong
garis vertikal (yang melalui W/C = 0,50) ketemu titik A.
b.  Dari titik A kemudian dibuat lengkungan grafik.
c.  Tarik garis horisontal melalui angka 30,26 Mpa pada  sumbu  vertikal  yang  akan  memotong lengkung tersebut ketemu titik B.
d.  Dari  titik  B  tarik  garis  vertikal  yang  akan memotong  sumbu  horisontal,  maka  akan diperoleh W/C = 0,65.
e.  W/C  maksimum  diketahui  0,60  dari  grafik  4.1 diperoleh  W/C  =  0,65,  kemudian  harga  W/C yang dipakai adalah yang lebih kecil, yaitu 0,60.
Grafik 3.1. Hubungan antara kuat tekan dan faktor air semen.
Sumber : SK SNI-T-15-1990-03 Semen tipe I, II  dan IV
Semen Tipe III 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 K u a t T e ka n ( N/m m 2 ) Faktor Air Semen 91 HARI 28 HARI 7 HARI 3 HARI
5.  Menentukan  kadar  air  bebas  yang diperlukan  untuk  mencapai  nilai  slump
60  mm  sampai  180  mm  dengan menggunakan tabel 3.13
Tabel 3.13. Perkiraan kadar air bebas yang dibutuhkan untuk beberapa tingkat kemudahan pengerjaan beton Agregat kasar Jumlah air yang diperlukan (Kg/m³ adukan untuk mencapai nilai slump (mm) Ukuran maksimum (mm) Type Agregat 0 – 10  10 – 30 30 – 60 60 – 180
10 Split Koral 180 150
205 180 230 205
250 225 20 Split Koral 170 135 190 160 210 180 225 195 40 Split Koral 155 115 175
140 190 160 205
175
Sumber : SK SNI –T–15 -1990-03
Dalam  penelitian  ini  nilai  slump  yang diinginkan adalah 60 mm – 180 mm, ukuran agregat  maksimum  40  mm,  jenis  agregat kasar  adalah  split,  maka  kadar  air
bebasnyan dicari dengan rumus : 2/3 Wh + 1/3 Wk.
Kadar air bebas (W)  = 2/3 Wh + 1/3 Wk
= 2/3 x 175 + 1/3. 205 = 185 kg/m³
6.  Menentukan jumlah semen
W/C  diperoleh  dari  langkah  no.  d  yaitu W/C = 0,60 W/C = 0,60 185/C   = 0,60 C = 185/0,60 = 308,33 kg/m³ C =   308,33 kg/m³ lebih kecil dari jumlah semen minimum yang  diisyaratkan  sebesar 325 kg/m³. 7.  Menentukan letak zone pasir Setelah  digambar  kurve  gradasi  pasir (dengan diperoleh dari hasil pemeriksaan  gradasi  pasir)  pada  ke  4 zone,  ternyata  pasir  yang  dipakai termasuk pada zone 2.
8.  Menentukan  persentase  pasir  pada campuran  agregat  halus  (pasir)  + agregat kasar (Koral).
Dengan memakai grafik 2 yang diambil dari  ” Properties  of  Concrete ” by  AM.
Neville , untuk ukuran agregat maksimum  40  mm  dengan  nilai  slump
60 mm – 180 mm.
Grafik 3.2. Menentukan persentase jumlah pasir yang dianjurkan untuk daerah susunan butir
No. 1, 2, 3, 4 . 0.2 0.4 0.6 0.8 Faktor Air semen `` ` 10 20 30 40 50 60 70 80 0.2 0.4 0.6 0.8 R c P a s ir te rh a d a p K a d a r A g re g a t G a b u n g a n Faktor Air semen 0- 10 mm 10- 30 mm 30- 60 mm 60- 180 mm
Cara  penggunaan  grafik  3.2  adalah sebagai berikut :
Cari nilai W/C (faktor air semen) = 0,60, kemudian tarik garis vertikal memotong zone  pasir  2,  sehingga  dari  grafik  di dapat persentase pasir antara 34% dan 44%, kemudian dicari nilai rata-ratanya.
Persentase  pasir  =  ½  (34%  +  44%)  =
39%
9.  Menentukan berat jenis agregat gabungan BJ. Agregat gabungan = (% agg. halus x BJ. agg. halus) + (% agg. Kasar x BJ. agg. kasar) BJ. agregat gabungan = (39% x 2,444) + (61% x 2,483) BJ. agregat gabungan = 2,468 kg/liter 10.  Menentukan berat jenis beton
Untuk  mendapatkan  berat  jenis  beton dipakai  grafik  4.3  yang  dikutip  dari properties of concrete by AM. Neville. Caranya adalah sebagai berikut:
a.  Tentukan  jumlah  air  bebas  yang diperlukan  untuk  1  m³  adukan beton,  dari  langkah  No.  e,  didapat jumlah air bebas sebesar (W) = 185
kg/m³.
b.  Selanjutnya  pada  grafik  4.3  dicari nilai  185,  kemudian  tarik  garis vertikal yang memotong garis miring  (garis  yang  melewati  angka yang  menunjukkan  BJ  agregat gabungan = 2,468 kg/liter). Dari titik perpotongan  tersebut,  tarik  garis horisontal  yang  memotong  ordinat yang  menunjukkan  berat  jenis beton,  dan  dari  grafik  didapat  BJ beton = 2275 kg/m³.
10 20 30 40 50 60 70 80 0.2 0.4 0.6 0.8 R c P a s ir te rh a d a p K a d a r A g re g a t G a b u n g a n Faktor Air semen 0.2 0.4 0.6 0.8 Faktor Air semen
`` `
Grafik 3.3. Perkiraan berat jenis beton.
Sumber : SK SNI-T-15-1990-03
11.  Menentukan proporsi campuran beton
a.  Kadar agregat gabungan
= BJ. beton – (jumlah kadar air bebas +
semen)
= 2275 – (185 + 325) = 1765 kg/m³ b.  Kadar agregat halus
=   % agregat halus x kadar agregat gabungan
=   39% x 1765 = 0,39 x 1765
=   688,35 kg/m³
c.  Kadar agregat kasar = Kadar agregat gabungan – kadar agregat halus = 1765 – 688,35 = 1076,65 kg/m³
12.  Hasil mix design beton dalam keadaan
SSD.
Untuk  1m³  beton  diperlukan  material dalam  keadaan  SSD  adalah  sebagai berikut:
Semen  = 325 Kg Pasir     = 688,35 kg Koral    = 1076,65 kg Air        = 185 kg
13.  Koreksi material campuran beton
Karena  dalam  pembuatan  benda  uji kubus  menggunakan  agregat  dalam keadaan  sebenarnya,  sedangkan  mix design beton tersebut di atas menggunakan material dalam keadaan
SSD  maka  perlu  dilakukan  koreksi terhadap  jumlah  material  campuran beton sebagai berikut: Agregat halus = C + (Ck – Ca) x C/100 Agregat kasar =  D  +  (Dk –Da)  x D/100 Air =  b –  (Ck  –  Ca)  x C/100 – (Dk – Da) x D/100 Dimana: B   =   Jumlah air = 185 kg/m³ C   =   jumlah  agregat  halus  =  688,35 kg/m³ D   =   jumlah agregat kasar =
1076,65 kg/m³
Ca  =  absorpsi air pada agregat halus = 1,978 %
Da   =   absorpsi air pada agregat kasar
= 2,976 % Ck   =   kandungan  air  dalam  agregat halus = 5,11 %
Dk   =   Kandungan  air  dalam  agregat kasar = 2,08 %
Koreksi hasil MIX design:
a.  Agregat halus
=  688,35  +  (5,11%  -  1,978%)  x 688,35/100
= 688,565 kg/m³
b.  Agregat kasar
= 1076,65 +(2,08% - 2,976%) x 1076,65/100
=  1076,553 kg/m³
c.  Air
2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 B e ra t Je n is B e to n B a sa h (K g /m m 3 ) Kadar Air Bebas (Kg/m 3 ) Agregat tak Agregat Koral 29 28 26 25 27 BERAT JENIS AGREGAT
GABUNGAN (PASIR, KERIKIL, KORAL ATAS DASAR KERING PERMUKAAN
= 185 – (5,11% -1,978%) x 688,35/100 – (2,08% - 2,976%) x
1076,65/100 = 184,881  kg/m³
Jadi  hasil  mix  design  beton  setelah dikoreksi adalah: Semen   = 325 kg/m³ Pasir = 688,565 kg/m³ Koral = 1076,553 kg/m³ Air = 184,881 kg/m³

## 3.2.  Pembuatan Campuran Beton
Dalam  penelitian  ini  campuran beton  dibuat  untuk  4  (empat)  perlakuan dimana untuk 1  m 3 beton dan 10 benda uji diperlukan  material  dalam  keadaan  SSD dapat dilihat pada table sebagai berikut:
Tabel  2.14  Kebutuhan  Bahan  Dalam Keadaan SSD Untuk 1 m 3
Nama Bahan Kg/ m 3 Kebutuhan Bahan Untuk 1 m 3 0 cc (Kg) 80 cc (Kg) 120 cc (Kg) 200 cc (Kg) Seme n 325 325 325 325 325 Pasir 688, 565 688,5 65 688,56 5 688,56 5 688,56 5 Koral 1076 ,553 1076, 553 1076,5 53 1076,5 53 1076,5 53 Addito n H.E 0 0 520 780 1300 Air 184, 881 184,8 81 184,88 1 184,88 1 184,88 1 Sumber : Hasil Mix Design Tabel  3.15  Kebutuhan  Bahan  Untuk  10
Benda uji (Kg)
Nama Bahan Kg/m 3 Kebutuhan Bahan Untuk 10 Benda Uji ( Kg ) 0 cc (Kg) 80 cc (Kg) 120 cc (Kg) 200 cc (Kg) Seme n 10,969 10,969 10,969 10,969 10,969 Pasir 23,239 23,239 23,239 23,239 23,239 Koral 36,539 36,539 36,539 36,539 36,539 Addito n H.E 0 0 17,55 26,32 43,88 Air 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240
Sumber : Hasil Mix Design

## 3.3.  Hasil Pengujian Beton
3.3.1 Hasil Pengujian Nilai Slump
Sebelum  memulai  pembuatan  benda uji,  terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian slump  pada  adukan  beton.  Ini  dilakukan untuk  menjamin  agar  nilai  air  semen  tetap sesuai rencana.  Nilai  slump  diambil  adalah 80 mm sampai 120 mm.
Control untuk Slump Test
Upper Control Limit   = 120 mm
Lower Control Limit  = 80 mm
Target Value = ( 120 + 80 ) : 2 = 100 mm Upper Warning Limit = 120 – ( 120 x 5 % )
= 114 mm
Lower warning Limit = 80 – ( 80 x 5 % )
= 79,95 mm
Hasil  pengujian  nilai  slump  kubus beton  tiap  percobaan  ditabelkan  sebagai berikut :

## Tabel 3.16. Hasil Pengujian Nilai Slump
Benda Uji Ula- ngan I 0 cc ( Cm ) II 80 cc ( Cm ) III 120 cc ( Cm ) IV 200 cc ( Cm ) Kubus 15x15x1 5 1 10,80 10,70 10,60 10,30 2 10,90 10,70 10,60 10,40 Rata- rata 10,85 10,70 10,60 10,35
Dari  Tabel  3.16  diketahui  bahwa penambahan  Additon  H.E  berpengaruh pada nilai Slump. Hal ini disebabkan karena Zat  kimia  tertentu  yang  terdapat  dalam campuran  Additon  H.E  mempengaruhi campuran  beton  sehingga  beton  cepat mengering.

## 3.3.2.  Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Untuk mengetahui kuat tekan beton dari  masing-masing  benda  uji  untuk  tiap percobaan, maka dilakukan test kuat tekan beton dengan menggunakan mesin uji kuat tekan  beton  dengan  kapasitas  150  ton. Pengujian  ini  dilakukan  pada  empat percobaan / perlakuan dimana tiap percobaan / perlakuan terdiri dari 10 benda uji (Subakti, A., 1986).
1.   Perlakuan  I  dalam  hal  ini  sebagai kontrol,  yaitu  pengujian  dilakukan  pada campuran  beton  yang  tidak  dilakukan penambahan  Additon  H.E,  dengan dosis 0 cc
2.   Perlakuan  II  adalah  campuran  beton yang  telah  dilakukan  penambahan Additon H.E, dengan dosis 80 cc
3.   Perlakuan  III  adalah  campuran  beton yang  telah  dilakukan  penambahan Additon H.E, dengan dosis 120 cc
4.   Perlakuan  IV  adalah  campuran  beton yang  telah  dilakukan  penambahan Additon H.E, dengan dosis 200 cc
Umur benda uji pada saat di test
7,14,21 dan 28 hari (Wangsadinata, W.,
1971). hasil test kubus beton tiap percobaan / perlakuan ditabelkan sebagai berikut :
Tabel 3.17 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 7 hari (0 cc)
N o Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7120 7230 7250 7280 7510 7600 7380 7085 7133 7134 50000 48000 49000 50000 50000 49000 51000 51000 50000 50000 144,44 138,67 141,56 144,44 144,44 141,56 147,33 147,33 144,44 144,44 0,57 -5,20 -2,31 0,57 0,57 -2,31 3,46 3,46 0,57 0,57 0,32 27,04 5,34 0,32 0,32 5,34 11,97 11,97 0,32 0,32 1.438,65 63,26
fu :  7  hari = 0,65
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm =  1,00
xfuxfb A P b  1  10 65 , 438 . 1 1 1 1    n b bm n   = 143,87 S = 65 , 2 9 26 , 63 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s =143,87 – 1,83 .
2,65
= 139,02 kg/cm
Tabel 3.18 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 7 hari (80 cc) No Umur Benda Uji Berat Kerin g Beto n (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7320 7430 7250 7380 7410 7500 7380 7185 7235 7130 51000 51000 53000 52000 52000 52000 52000 53000 53000 52000 147,33 147,33 153,11 150,22 150,22 150,22 150,22 153,11 153,11 150,22 -3,18 -3,18 2,60 0,29 0,29 0,29 0,29 2,60 2,60 -0,29 10,11 10,11 6,76 0,08 0,08 0,08 0,08 6,76 6,76 0,08 1.505,09 40,90
fu :  7  hari = 0,65
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm =  1,0
xfuxfb A P b  1  10 09 , 505 . 1 1 1 1    n b bm n   = 150,51 S = 13 , 2 9 90 , 40 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s =150,51 - 1,83 . 2,13 = 146,61
kg/cm
Tabel 3.19 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 7 hari (120 cc)
N o Umur
Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4
7 hari
7 hari 7 hari 7 hari 7125 7330 7250 7180 56000 57000 57000 56000 161,78 164,67 164,67 161,78 -1,16 1,73 1,73 -1,16 1,35 2,99 2,99 1,35
fu :  7  hari = 0,65
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm =  1,0
xfuxfb A P b  1  10 36 , 629 . 1 1 1 1    n b bm n   = 162,94 S = 02 , 2 9 75 , 36 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s =162,94 - 1,83 . 2,02 = 159,63
kg/cm Tabel 3.20 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 7 hari (200 cc) No Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7320 7230 7250 7280 7110 7150 7480 7285 7535 7340 62000 64000 63000 63000 64000 64000 63000 65000 64000 63000 179,11 184,89 182,00 182,00 184,89 184,89 182,00 187,78 184,89 182,00 -4,34 1,44 -1,45 -1,45 1,44 1,44 -1,45 4,33 1,44 -1,45 18,84 2,07 2,10 2,10 2,07 2,07 2,10 18,75 2,07 2,10 1.834,45 54,27
5 6 7 8 9 10 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7210 7500 7180 7285 7430 7210 56000 57000 57000 55000 57000 56000 161,78 164,67 164,67 158,89 164,67 161,78 -1,16 1,73 1,73 4,05 1,73 -1,16 1,35 2,99 2,99 16,40 2,99 1,35 1.629,36 36,75
fu :  7  hari = 0,65
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm =  1,0
xfuxfb A P b  1  10 45 , 834 . 1 1 1 1    n b bm n   = 183,45 S = 46 , 2 9 27 , 54 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s =183,45 – 1,83 . 2,46 = 178,95
kg/cm
Tabel 3.21 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 14 hari (0 cc)
N o Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 7210 6995 7280 7245 7195 7090 7125 7375 7135 7140 58000 59000 58000 57000 58000 58000 59000 57000 58000 58000 226,84 230,76 226,84 222,93 226,84 226,84 230,76 222,93 226,84 226,84 0 3,92 0 -3,91 0 0
3,92
-3,91 0 0 0
15,37 0 15,29
0 0 15,37 15,29 0 0 2.268,42 61,32
fu : 14 hari = 0,88
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm = 1,0 xfuxfb A P b  1  10 42 , 268 . 2 1 1 1    n b bm n   = 226,84 S = 62 , 2 9 32 , 61 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s
=226,84 – 1, 83 . 2,62 = 222,06 kg/cm
Tabel 3.22 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 14 hari (80 cc)
N o Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4 5 6 7 8
9
1
0 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 7235 7210 6870 7127 7233 7237 7215 7075 7150 7245 59000 58000 58000 58000 59000 58000 58000 59000 60000 59000 230,76 226,84 226,84 226,84 230,76 226,84 226,84 230,76 234,67 230,76 1,57 -2,35 -2,35 -2,35 1,57 -2,35 -2,35 1,57 5,48 1,57 2,46 5,52 5,52 5,52 2,46 5,52 5,52 2,46 30,03 2,46 2.291,91 67,47
fu : 14 hari = 0,88 fb : kubus 15 x 15 x 15 cm = 1,0 xfuxfb A P b  1  10 91 , 291 . 2 1 1 1    n b bm n   = 229,19 S = 74 , 2 9 47 , 67 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s =229,19 – 1,83 . 2,74 = 224,18
kg/cm
Tabel 3.23 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 14 hari (120 cc)
No Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4
5 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 7155 7210 7260 7170 7560 60000 61000 61000 62000 62000 234,67 238,58 238,58 242,49 242,49 -5,87 -1,96 -1,96 1,95 1,95 34,46 3,84 3,84 3,80 3,80
6
7 8 9 10 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 7095 7215 7050 7120 7210 62000 61000 63000 61000 62000 242,49 238,58 246,40 238,58 242,49 1,95 -1,96 5,86 -1,96 1,95 3,80 3,84 34,34 3,84 3,80 2.405,35 99,36
fu : 14 hari = 0,88
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm = 1,0
xfuxfb A P b  1  10 35 , 405 . 2 1 1 1    n b bm n   = 240,54 S = 32 , 3 9 54 , 240 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s =240,54 – 1,83 .3,32 = 234,46
kg/cm Tabel 3.24 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 14 hari (200 cc) No Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 7155 7210 7260 7170 7160 7095 7215 7050 7125 7130 66000 64000 65000 64000 65000 65000 65000 66000 65000 64000 250,31 250,31 254,22 250,31 254,22 254,22 254,22 258,13 254,22 250,31 -2,74 -2,74 1,17 -2,74 1,17 1,17 1,17 5,08 1,17 -2,74 7,51 7,51 1,37 7,51 1,37 1,37 1,37 25,81 1,37 7,51 2.530,47 62,70
fu : 14 hari = 0,88
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm = 1,0
xfuxfb A P b  1  10 47 , 530 . 2 1 1 1    n b bm n   = 253,05 S = 64 , 2 9 70 , 62 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s =253,05 – 1,83 .2,64 = 248,22
kg/cm Tabel 3.25 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 21 hari (0 cc) No Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Teganga n Beton (
b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 7210 6995 7280 7245 7195 7090 7125 7377 7250 7310 58000 56000 55000 57000 56000 57000 57000 58000 56000 58000 244,89 236,44 232,22 240,67 236,44 240,67 240,67 244,89 236,44 244,89 5,07 -3,38 -7,60 0,85 -3,38 0,85 0,85 5,07 -3,38 5,07 25,70 11,42 57,76 0,72 11,42 0,72 0,72 25,70 11,42 25,70 2.398,2 2 171,28
fu : 21 hari = 0,95 fb : kubus 15 x 15 x 15 cm = 1,0 xfuxfb A P b  1  10 22 , 398 . 2 1 1 1    n b bm n   = 239,82 S = 36 , 4 9 28 , 171 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s
=239,82 – 1, 83 . 4,36 = 231,84 kg/cm
Tabel 3.26 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 21 hari (80 cc) No Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 7235 7210 6975 7127 7233 7237 7215 7075 7115 7215 63000 63000 64000 65000 64000 64000 65000 64000 63000 64000 266,00 266,00 270,22 274,44 270,22 270,22 274,44 270,22 266,00 270,22 -3,80 -3,80 0,42 4,64 0,42 0,42 4,64 0,42 -3,80 0,42 14,44 14,44 0,18 21,53 0,18 0,18 21,53 0,18 14,44 0,18 2.697,98 87,28
fu : 21 hari = 0,95
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm = 1,0
xfuxfb A P b  1  10 98 , 697 . 2 1 1 1    n b bm n   = 269,80 S = 11 , 3 9 28 , 87 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s
=323,26 – 1,92 . 19,21 = 264,11
kg/cm Tabel 3.27 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 21 hari (120 cc) No Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3
4
5
6 21 hari
21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 7155 7210 7260 7170 7560 7095 71000 72000 72000 73000 71000 72000 299,78 304,00 304,00 308,22 299,78 304,00 -4,22 0 0 4,22 -4,22 0 17,81 0 0 17,81 17,81 0
7 8 9 10 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 7215 7050 7105 7355 73000 71000 72000 73000 308,22 299,78 304,00 308,22 4,22 -4,22 0 4,22 17,81 17,81 0 17,81 3.040,00 106,86
fu : 21 hari = 0,95
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm = 1,0
xfuxfb A P b  1  10 00 , 040 . 3 1 1 1    n b bm n   = 304,00 S = 45 , 3 9 86 , 106 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s =304,00 – 1,83 .3,45 = 297,69
kg/cm Tabel 3.28 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 21 hari (200 cc) No Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 21 hari 7155 7210 7260 7170 7560 7095 7215 7050 7236 7143 78000 79000 81000 79000 78000 81000 79000 78000 78000 79000 329,33 333,56 342,00 333,56 329,33 342,00 333,56 329,33 329,33 333,56 -4,23 0 8,44 0 -4,23 8,44 0 -4,23 -4,23 0 17,89 0
71,23
0 17,89 71,23 0 17,89 17,89 0
3.333,5
6 214,02
fu : 21 hari = 0,95
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm = 1,0
xfuxfb A P b  1  10 56 , 333 . 3 1 1 1    n b bm n   = 333,56 S = 88 , 4 9 02 , 214 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s =333,56 – 1,83 .4,88 = 324,63 kg/cm Tabel 3.29 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 28 hari (0 cc) No Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 7020 7230 7250 7280 7510 7100 7080 7085 7130 7150 72000 73000 72000 73000 73000 74000 73000 73000 75000 75000 320,00 324,44 320,00 324,44 324,44 328,89 324,44 324,44 333,33 333,33 -5,78 -1,34 -5,78 -1,34 -1,34 3,11 -1,34 -1,34 7,55 7,55 33,41 1,80 33,41 1,80 1,80 9,67 1,80 1,80 57,00 57,00 3.257,75 199,49
fu :  28  hari = 1.00
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm =  1,0 xfuxfb A P b  1  10 75 , 257 . 3 1 1 1    n b bm n   = 325,78 S = 71 , 4 9 49 , 199 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1 
  - k.s =325,78 - 1,83 . 4,71 = 317,16 kg/cm
Tabel 3.30 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 28 hari (80 cc) No Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Teganga n Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 7020 7230 7150 7080 7010 7200 7180 7085 7010 7105 73000 74000 75000 76000 73000 75000 73000 7400 76000 75000 324,44 328,89 333,33 337,78 324,44 333,33 324,44 328,89 337,78 333,33 -6,23 -1,78 2,66 7,11 -6,23 2,66 -6,23 -1,78 7,11 2,66 38,81 3,17 7,08 50,55 38,81 7,08 38,81 3,17 50,55 7,08 3.306,6 5 245,11
fu :  28  hari = 1.00
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm =  1,0 xfuxfb A P b  1  10 65 , 306 . 3 1 1 1    n b bm n   = 330,67 S = 22 , 5 9 11 , 245 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1    - k.s =330,67 - 1,83 . 5,22 = 321,12
kg/cm Tabel 3.31 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 28 hari (120 cc) No Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4
5 6 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 7010 7230 7250 7280 7010 7150 76000 74000 75000 75000 74000 76000 337,78 328,89 333,33 333,33 328,89 337,78 4,00 -4,89 -0,45 -0,45 -4,89 4,00 16,00 23,91 0,20 0,20 23,91 16, 00
7
8 9 10 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 7065 7085 7075 7065 77000 75000 74000 75000 342,22 333,33 328,89 333,33 8,44 -0,45 -4,89 -0,45 71,23 0,20 23,91 0,20 3.337,77 175,76
fu :  28  hari = 1.00
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm =  1,0
xfuxfb A P b  1  10 77 , 337 . 3 1 1 1    n b bm n   = 333,78 S = 42 , 4 9 76 , 175 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1 
  - k.s
=333,78 - 1,83 . 4,42 = 325,69
kg/cm Tabel 3.32 Hasil Test Kubus Beton 15 x 15 x 15 umur 28 hari (200 cc) No Umur Benda Uji Berat Kering Beton (gr) Beban Max (kg) Tegangan Beton ( b 1  ) (kg/cm 2 ) b 1  - bm 1  ( b 1  - bm 1  ) 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 28 hari 7115 7210 7250 7230 7014 7150 7080 7085 7045 7025 82000 82000 80000 79000 81000 79000 80000 82000 80000 81000 364,44 364,44 355,56 351,11 360,00 351,11 355,56 364,44 355,56 360,00 6,22 6,22 -2,66 -7,11 1,78 -7,11 -2,66 6,22 -2,66 1,78 38,69 38,69 7,08 50,55 3,17 50,55 7,08 38,69 7,08 3,17 3.582,22 244,75
fu :  28  hari = 1.00
fb : kubus 15 x 15 x 15 cm =  1,0
xfuxfb A P b  1  10 22 , 582 . 3 1 1 1    n b bm n   = 244,75 S = 21 , 5 9 75 , 244 1 ) ( 1 2 1 1      N bm b n   bm bk 1 1 
  - k.s
=330,1 - 1,83 . 5,21
= 348,69
kg/cm
Tabel 3.33. Kuat Tekan Beton Umur 7, 14, 21 dan 28 Hari, Dengan Penambahan Additon H.E
(0 cc, 80 cc, 120 cc Dan 200 cc)
Dari  Tabel  3.33  diketahui  hal-hal  sebagai berikut :
1.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa pada  umur  beton  7  hari  dengan penambahan bahan tambahan
( Additive) Addditon H.E menyebabkan:
- Penambahan  Additon  H.E  dengan dosis 80 cc, menyebabkan percepatan  kuat  tekan  beton  dari umur  7  hari  setara  dengan  beton biasa umur 7,38 hari dan menyebabkan peningkatan terhadap  kuat  tekan  beton  sebesar 5,46  %  tetapi  hasil  yang  diperoleh tidak  sesuai  dengan  yang  telah tercantum  dalam  brosur  prodak Additon H.E yaitu dengan menggunakan dosis 80 cc kekuatan tekan beton umur 10 hari setara dengan beton biasa umur 28
hari.
- Penambahan  Additon  H.E  dengan dosis 120 cc, menyebabkan percepatan  kuat  tekan  beton  dari umur  7  hari  setara  dengan  beton biasa umur 8,04 hari dan menyebabkan peningkatan terhadap  kuat  tekan  beton  sebesar Umur Beton Kuat Tekan Beton PENAMBAHAN ADDITON H.E 0 cc 80 cc 120 cc 200 CC 7 Hari ( Kg/Cm 2 ) ( Hari) (%) 139,02 7,00 0 146,61 7,38 5,46 159,63 8,04 14,83 178,95 9,01 28,72 14 Hari ( Kg/Cm 2 ) (Hari) (%) 222,06 14 0 224,18 14,13 0.90 234,46 14,78 5,53 248,22 15,65 11,72 21 Hari ( Kg/Cm 2 ) (Hari) (%) 231,84 21 0 264,11 23,92 13,92 297,69 26,96 28,40 324,63 29,40 40,02 28 Hari ( Kg/Cm 2 ) (Hari) (%) 317,16 28 0 321,12 28,35 1,25 325,69 28,75 2,69 348,69 30,78 9,94
14,83 % tetapi hasil yang diperoleh tidak  sesuai  dengan  yang  telah tercantum  dalam  brosur  prodak Additon H.E yaitu dengan menggunakan dosis 120 cc kekuatan  tekan  beton  umur  7  hari setara dengan beton biasa umur 28 hari. - Penambahan  Additon  H.E  dengan dosis 200 cc, menyebabkan percepatan  kuat  tekan  beton  dari umur  7  hari  setara  dengan  beton biasa umur 9,01 hari dan menyebabkan peningkatan terhadap  kuat  tekan  beton  sebesar 28,72 % tetapi hasil yang diperoleh tidak  sesuai  dengan  yang  telah tercantum  dalam  brosur  prodak Additon H.E yaitu dengan menggunakan dosis 200 cc
kekuatan  tekan  beton  umur  5  hari setara dengan beton biasa umur 28 hari. 2.  Pada  umur  beton  14  hari  dengan penambahan bahan tambahan
(Additive) Additon H.E menyebabkan: - Penambahan  Additon  H.E  dengan dosis 80 cc, menyebabkan percepatan  kuat  tekan  beton  dari umur  14  hari  setara  dengan  beton biasa umur 14,13 hari dan menyebabkan peningkatan terhadap  kuat  tekan  beton  sebesar 0,90 % - Penambahan  Additon  H.E  dengan dosis 120 cc, menyebabkan percepatan  kuat  tekan  beton  dari umur  14  hari  setara  dengan  beton biasa umur 14,78 hari dan menyebabkan peningkatan terhadap  kuat  tekan  beton  sebesar 5,53 % - Penambahan  Additon  H.E  dengan dosis 200 cc, menyebabkan percepatan  kuat  tekan  beton  dari umur  14  hari  setara  dengan  beton biasa umur 15,65 hari dan menyebabkan peningkatan terhadap  kuat  tekan  beton  sebesar 11,72 %
3.  Pada  umur  beton  21  hari  dengan penambahan bahan tambahan Additive
Addditon H.E menyebabkan:
- Penambahan  Additon  H.E  dengan dosis 80 cc, menyebabkan
percepatan  kuat  tekan  beton  dari umur  21  hari  setara  dengan  beton
biasa umur 23,92 hari dan menyebabkan peningkatan terhadap  kuat  tekan  beton  sebesar 13,92 % - Penambahan  Additon  H.E  dengan dosis 120 cc, menyebabkan percepatan  kuat  tekan  beton  dari umur  21  hari  setara  dengan  beton biasa umur 26,96 hari dan menyebabkan peningkatan terhadap  kuat  tekan  beton  sebesar 28,40 % - Penambahan  Additon  H.E  dengan dosis 200 cc, menyebabkan percepatan  kuat  tekan  beton  dari umur  21  hari  setara  dengan  beton biasa umur 29,40 hari dan menyebabkan peningkatan terhadap  kuat  tekan  beton  sebesar 40,02 % 4.  Pada  umur  beton  28  hari  dengan penambahan bahan tambahan (Additive) Additon H.E menyebabkan: - Penambahan  Additon  H.E  dengan dosis 80 cc, menyebabkan percepatan  kuat  tekan  beton  dari umur  28  hari  setara  dengan  beton biasa umur 28,35 hari dan menyebabkan peningkatan terhadap  kuat  tekan  beton  sebesar 1,25 % - Penambahan  Additon  H.E  dengan dosis 120 cc, menyebabkan percepatan  kuat  tekan  beton  dari umur  28  hari  setara  dengan  beton biasa umur 28,75 hari dan menyebabkan peningkatan terhadap  kuat  tekan  beton  sebesar 2,69 %
- Penambahan  Additon  H.E  dengan dosis 200 cc, menyebabkan percepatan  kuat  tekan  beton  dari umur  28  hari  setara  dengan  beton biasa umur 30,78 hari dan menyebabkan peningkatan terhadap  kuat  tekan  beton  sebesar 9,94 %
Berbagai  penelitian  telah  dilakukan untuk  mendapatkan  alternative  lain  bahan dasar dari beton untuk dapat meningkatkan mutu  beton  diantaranya  yaitu  dengan  jalan mengurangi  atau  menambahkan  bahan tambahan  tertentu  untuk  mendapatkan mutu  beton  yang  lebih  baik,  seperti  yang dilakukan  oleh  Wibawa  Sastra,  I  Made. 2004. Penelitian Penggunaan  Pecahan Genteng Pejaten Sebagai Pengganti Agregat  Kasar  Dalam  Campuran  Beton
Meningkatkan  Kuat  Tekan  Karakteristik Beton. Denpasar: Fakultas Teknik Universitas  Mahasaraswati.  Begitu  juga penelitian  yang  dilakukan  oleh  Imaculata Maria  G.M.  2009.  Penelitian  Penambahan
Serbuk  Batu  Tabas  Karangasem  Dalam Mengatasi  Pengaruh  Magnesium  Klorida Pada  Campuran  Beton.  Denpasar:  Tugas Akhir Universitas Mahasaraswati.
Beberapa penelitian terdahulu menunjukan  bahwa  penambahan  bahan tambahan kimia dapat meningkatkan secara  signifikan  kuat  tekan  beton.  Seperti yang telah dilakukan oleh Harianto, Setijadi.
M,N., 2005. Dalam
penelitiannya
menggunakan penambahan Simultan Sika Viscocrete  (SV) dan Sikament-520  (S-520)
pada prosentase tertetu dapat meningkatkan kuat tekan beton.
Sebenarnya  masih  ada  tipe  additive- additive  lain  yang  dapat  meningkatkan secara  signifikan  kuat  tekan  beton,  tapi pemanfaatannya  sendiri  untuk  industri readymix  di  Indonesia  belum  maksimal. Additive-additive  yang  maksud  yaitu:  VMA ( viscosity-modifying admixtures ), SRA ( shrinkage  reducing  admixture )  dan  AWA ( anti  washout  agent ).  (Teknologi Additive dan Admixture ).

## 4.  Simpulan dan Saran

## 4.1 Simpulan
Tabel 3.1. Kuat Tekan Beton Umur 7, 14, 21 dan 28 Hari, Dengan Penambahan Additon H.E (0 cc, 80 cc, 120 cc Dan 200 cc)
Dari  hasil  penelitian  kuat  tekan beton dengan penambahan bahan tambahan  ( additive )  Additon  H.E    dapat diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
- Setelah  dilaksanakan  test  kuat tekan  kubus    beton  dan  analisa kuat tekan beton dari  10 benda uji, dimana pada masing-masing percobaan dilaksanakan pembuatan benda uji kubus dengan  penambahan  Additon  H.E dengan  dosis  80  cc,  120  cc,  dan 200  cc  dapat  mempercepat  dan Umur Beton Kuat Tekan Beton PENAMBAHAN ADDITON H.E 0 cc 80 cc 120 cc 200 CC 7 Hari ( Kg/Cm 2 ) ( Hari) (%) 139,02 7,00 0 146,61 7,38 5,46 159,63 8,04 14,83 178,95 9,01 28,72 14 Hari ( Kg/Cm 2 ) (Hari) (%) 222,06 14 0 224,18 14,13 0.90 234,46 14,78 5,53 248,22 15,65 11,72 21 Hari ( Kg/Cm 2 ) (Hari) (%) 231,84 21 0 264,11 23,92 13,92 297,69 26,96 28,40 324,63 29,40 40,02 28 Hari ( Kg/Cm 2 ) (Hari) (%) 317,16 28 0 321,12 28,35 1,25 325,69 28,75 2,69 348,69 30,78 9,94
meningkatkan Kuat Tekan Karakteristik Beton. - Setelah  dilaksanakan  test  kubus beton dengan umur 7,14,21 dan 28 hari  diperoleh  hasil  kuat  tekan beton sebagai berikut:

## 4.2 Saran
Saran  yang  dapat  dikemukakan sehubungan  dengan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1.  Perlu  diadakan  penelitian  lanjutan pada penambahan bahan tambahan (additive )  addition  H.E. dalam dosis tertentu untuk memperoleh percepatan waktu pengerasan  yang  lebih  cepat  dan kuat  tekan  karakteristik  beton  yang maksimal.
2.  Untuk  mendapatkan  hasil  yang lebih baik agar digunakan benda uji yang  lebih  banyak  atau  sesuai persyaratan  PBI,71  untuk  masing- masing campuran beton.

## 5.  DAFTAR PUSTAKA
Budhi  Saputro,  A.,  2008.  Penelitian  Kuat tekan  dan  kuat  tarik  beton  mutu tinggi  dengan  Fly  Ash  sebagai bahan  pengganti  sebagian  semen dengan  kuat  tekan  45  MPa. Yogyakarta:  Fakultas  Teknik  Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. http://www.scribd.com/doc/3745749 5/Kuat-Tekan-Dan-Kuat-Tarik- Beton. Donwnload, 10-10-2010. Departemen Pekerjaan Umum. LPMB. Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran  Beton  Normal. SK  SNI
T-15-1990-03. Cetakan Pertama,
DPU –  Yayasan  LPMB  ,  1991.
Bandung Harianto,  Setijadi.  M,N.,  2005.  Pengaruh penambahan Simultan Sika Viscocrete-Sikament-520 Pada Beton  PPC-AKB  Ditinjau  Terhadap Kuat Tekan.Yogyakarta: Hasil Penelitian Universitas Janabadra. Imaculata  Maria  G.M.  2009.  Penelitian Penambahan  Serbuk  Batu  Tabas Karangasem Dalam Mengatasi Pengaruh Magnesium Klorida Pada Campuran Beton. Denpasar: Tugas Akhir Universitas Mahasaraswati.
Mulyono.  T.,  2003.  Teknologi  Beton.  Andi: Jakarta
Subakti.  A.,  1994.  Teknologi  Beton  Dalam Praktek. Jurusan Teknik Sipil FTSP.  Institut  teknologi  sepuluh November Surabaya. Surabaya Teknologi  Additivedan Admixture.  2008. Type – type  additive  yang  ada di Industri Indonssia. http://sasonov.wordpress.com/2008 /02/02/teknologi-additive-dan- admixture/. Donwnload, 10-10- 2010. Wangsadinata.  W.,  1971.  Peraturan  beton Bertulang  Indonesia  N.I –  2. Bandung:  Direktorat  Penyelidikan Masalah Bangunan Direktorat Jenderal  Cipta  Karya  Departemen Pekerjaan  Umum  dan  Tenaga Listrik. Wibawa  Sastra,  I  Made.  2004.  Penelitian Penggunaan  Pecahan  Genteng Pejaten Sebagai Pengganti Agregat  Kasar  Dalam  Campuran Beton  Meningkatkan  Kuat  Tekan Karakteristik Beton. Denpasar: Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati.